CUI 



>o;> 



très-estimépourles ouvrages au marteau, et difficile à travailler 

 au tour, étoit lormé de 



cuivre 70,1 



zinc 29,9 



élain une trace. 



Deux échantillons de cuivre jaune, estimé pour les ouvrages, 

 au tour, l'un venant du commerce, l'autre ayant été fabriqui'; 

 à Stolberg, ont donné, 



cuivre, 61,69 65, 80 



zinc, 35, 3o 3i,8o 



plomb, 2,86 2,1 5 



étain , ..... 0,^5 0,2 5 



Les conséquences déduites de ces analyses par M Chaudei 

 ont été confirmées par des synthèses. 



CuiJ'RE ET Fer. 



Ces deux métaux ne s'allient que difficilement par la fusion. 

 L'alliage est gris. Il ne se fond qu'à une température beancoup 

 plus élevée que le cuivre. Suivant Rinman , 200 parties de 

 fonte grise et 10 parties de cuivre en copeaux , pétries avec 

 de l'huile de lin, mêlées avec du charbon, puis exposées, 

 dans un creuset, à la violence d'un feu de forge, ont donné 

 nn alliage contenant 194 de fer et 6 de cuivre. Il étoit très- 

 dur et très-compacte. Sa densité étoit de 7,467. La propor- 

 tion inverse donne un alliage homogène, ductile h froid. 



M. Levavasseur prétend que le cuivre rend le IVr cassant 

 à chaud. 



Cuivre et Etain. 



Cuivre étamé. Le cuivre étant très-disposéà s'unir avec Toxi- 

 gène de l'air à la température ordinaire, lorsqu'il a en même 

 temps le contact de l'humidité, des acides ou des corps gras, 

 on est dans l'usage , pour empêcher cet effet, de le recouvrir 

 d'une couche d'étain extrêmement mince ; c'est ce qu'on ap- 

 pelle étamcr le cuivre. Pour cela , on frotte la surface qu'on veut 

 étamer, avec du grès-, puis on la recouvre d'une couche lé- 

 gère d'hydrochlorate d'ammoniaque; on expose le ::iétal sur 

 ]e feu, et, «au moyen d'une étoupe, on promène le sel sur 

 toutes les parties de lu surface, afin de la rendre parlaitcmeut 



